34 Karsten 



scheint. Glüht man sie aber in einer die Rothglühhitze erreichenden 

 Temperatur ; so hängt es ganz von der Art der Erkaltung des geglühe- 

 ten Gemisches ab, ob es dieselben Eigenschaften wie vor dem Glühen 

 behalten, oder ob es eine gelbliche, weiche und dehnbare Mischung mit 

 körnigem Gefüge bilden soll. Letzleres ist der Fall, wenn das glühende 

 Gemisch durch Ablöschen im Wasser plötzlich erkaltet wird, wogegen 

 sich die ursprüungliche Verbindung durch langsames Abkühlen an der 

 Luft wieder herstellt. Wird die Temperatur beim Glühen etwas zu sehr 

 erhöhet, so schwitzen auf der Oberfläche des noch starren Gemisches 

 ganz kleine, silberweifse Perlchen aus, welche indefs bald wieder ver- 

 schwinden , wenn die Erhitzung fortdauert, so dafs das ganze Gemisch 

 in Flufs kommt und die Veränderungen durch das Glühen nicht weiter 

 bemerkt werden können. Diese Erscheinungen beim Glühen sowohl, als 

 die ungleichartige Beschaffenheit der Bruchlläche des plötzlich erkalteten 

 geglüheten Gemisches, deuten darauf hin, dafs die Mischung in der Hitze, 

 welche zum Schmelzen noch nicht hinreicht, ein anderes Mischungsver- 

 hältnifs eingeht, indem sich eine leichtflüssigere, aus mehr Zinn und 

 weniger Kupfer bestehende Verbindung bildet, welche durch langsames 

 Erkalten wieder zerstört wird , durch schnelles Ablöschen im Wasser 

 aber gebildet bleibt , weil die Erstarrung schneller erfolgt, als sich die 

 frühere allgemeine Verbindung beider Metalle wieder beistellt. Bei al- 

 len den Mischungen, welche ein gröfseres Verhältnifs an Zinn enthal- 

 ten, konnten diese Veränderungen durch das Glühen nicht eintreten, 

 weil die zu grofse Leichülüssigkeit eine Veränderung des Mischungsver- 

 hältnisses unmöglich machte. Aus demselben Grunde stellte sich auch 

 bei diesem, aus 100 Zinn und 400 Kupfer bestehenden Gemisch, die 

 ursprüngliche allgemeine Verbindung beider Metalle, durch das langsame 

 Ahkühlen nach dem Glühen, vollständig wieder her. Diese Mischungs- 

 veränderungen durch die Temperaturunterschiede und durch die Art 

 des Erkaltens der rothglühenden Massen, erklären zugleich, warum sich 

 diese Metallmischung in Rücksicht ihrer Dehnbarkeit und Hämmerbar- 

 keit in der Roihglühhitze genau eben so verhält, wie nach dem plötz- 

 lichen Erkalten, und warum das langsam erstarrte, so wie das noch 

 nicht bis zum Rothglühen erhitzte Gemisch, spröde sind und sich unter 

 dem Hammer nicht bearbeiten lassen. 



